( 200 ) 



compacte, fortement calcinée et de sesquioxyde de fer, tous les deux en 

 petits grains enfermés dans la même nacelle, et qu'on traite par un courant 

 lent et régulier d'acide chlorhydrique gazeux : on trouve deux matières 

 très-distinctes comme résultat de cette opération; d'abord de la périclase 

 légèrement colorée par un peu de sesquioxyde de fer, puis des cristaux 

 brillants, noirs, dont la poussière est aussi presque noire et qui sont des 

 octaèdres réguliers de 109°, dont les arêtes sont modifiées par les facettes du 

 dodécaèdre rhomboïdal. Ce sont les formes du spinelle, et en effet la ma- 

 tière ainsi produite est un véritable spinelle dont la composition est : 



Sesquioxyde de fer 79»° Fe'O' 80 



Magnésie 20,8 MgO 20 



99,8 100 



» La matière avait été dépouillée de la magnésie qui l'accompagne par 

 ime longue digestion avec de l'acide nitrique concentré et bouillant qui la 

 laisse avec tout son éclat. 



M On trouve parmi les produits volcaniques les plus intéressants, au 

 Vésuve par exemple, grâce aux recherches de M. Scacchi, et au Mont-Dore, 

 un minéral dont l'analyse a été faite et discutée par l'habile chimiste de 

 Berlin, M. Rammelsberg, qui est arrivé aux résultats suivants : 



Macnoferrile Magnoferrile 



d'uno lave moderne. d'une lave ancienne. 



Sesquioxyde de fer 84,2 84,35 



Magnésie 16,0 i5,65 



100,2 100,00 



» Le produit que j'ai obtenu peut être considéré comme la magnoferrite 

 |)ure et exempte du mélange de fer oligiste que M. Rammelsberg y sup- 

 pose à bon droit. Je pense que mon observation amènera M. Rammelsberg à 

 admettre cette hypothèse qu'il discute et à laquelle il n'ose encore s'arrêter. 

 Je crois aussi qu'elle contribuera à faire penser que la martife ou sesqui- 

 oxyde de fer octaédrique du Brésil n'est qu'une épigénic et enfin que la 

 seule forme vraiment incontestable de cet oxyde est le rhomboèdre de 

 86° 10'. 



» 3" Périclase. — L'acide chlorhydrique passant lentement sur la ma- 

 gnésie calcinée la transforme, sans perte aucune, en petits cristaux soit inco- 

 lores, soit verdàtres comme la périclase du Vésuve, soit un peu jaunâtres lors- 

 qu'ils renferment un peu de peroxyde de fer. Ces cristaux sont encore des 



